## Aplikasi Magnet Berpengikat ( Bonded ) NdFeB
untuk S-band Circulator pada Rentang Frekuensi 2,00-4,00 GHz
Application of NdFeB Bonded Magnet for S-band Circulator at Frequency Range of 2.00-4.00 GHz

## Tony Kristiantoro* dan Novrita Idayanti
Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Komp LIPI Gd 20, Jl Sangkuriang 21/54D, Bandung 40135, Indonesia

## Abstrak
Circulator merupakan  perangkat  elektronik  yang  memiliki  fungsi  penting  pada  suatu  sistem  pemancar  dan  penerima gelombang  frekuensi  radio  (RF),  di  mana  magnet  permanen  dapat  berfungsi  sebagai  pengarah  gelombang  ( waveguide ). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggantikan  magnet  permanen  barium  ferit  (BaFe 12 O 19 )  yang  umumnya  digunakan  pada circulator dengan  magnet  permanen  berpengikat  ( bonded )  neodymium  besi  boron  (NdFeB).  Bahan  baku  yang  digunakan adalah  serbuk NdFeB  crashed  ribbon dengan  menggunakan  metode  pengepresan green-compact yang  divariasikan  pada tekanan 25, 50, 75, dan 100 kg.cm -2 dan dilanjutkan proses pemanasan pada temperatur 200  C selama 60 menit. Karakterisasi sifat magnet dilakukan dengan Permagraph, diperoleh nilai intrinsik optimum dari sampel 100 kg.cm -2 , induksi remanen (B r ) = 5,37 kG, koersifitas (H cJ ) = 4,74 kOe, produk energi maksimum (BH max ) = 2,39 MGOe, dan densitas ( ρ ) = 4,89 gr.cm -3 . Hasil pengukuran kuat medan permukaan (B) dengan Gauss-meter menunjukkan nilai 800 G. Magnet dengan karakteristik optimum diterapkan pada circulator kemudian dikarakterisasi dengan Vector Network Analyzer dan menghasilkan voltage standing wave ratio (VSWR) = 1,354, isolasi = -17,165 dB dan kerugian penyisipan = -0,200 dB pada titik kerja 3,00 GHz, sehingga magnet berpengikat ( bonded ) NdFeB ini dapat diterapkan  pada S-band circulator yang bekerja pada rentang frekuensi 2,00-4,00 GHz.
Kata kunci : magnet berpengikat ( bonded ), NdFeB, circulator, magnet barium ferit.

## Abstract
Research to apply the NdFeB-bonded magnets as a permanent magnet at S-band circulator has been done. Circulator is an electronic device that has an important function in a RF transmitter  - receiver (transceiver) system, in which a permanent magnet  can  serve  as  waveguide.  This  study  aims  to  substitute  the  barium  ferrite  (BaFe 12 O 19 )  permanent  magnets  on  the circulator  with  neodymium  iron  boron  (NdFeB)-bonded  permanent  magnets.  The  raw  material  used  was  NdFeB  powder crashed  ribbon  by  using  the  pressed  green  compact  method  with  pressure  varied  at  25,  50,  75,  and  100  kg.cm -2 .  The  next process was heating at temperature 200 o C for 60 minutes. Characterization of magnetic properties  was carried out by using Permagraph.  The  best  magnetic  characteristics  were  obtained  with  a  value  of  remanent induction  (B r )  =  5.37  kG,  coercivity (H cJ )  =  4.74  kOe,  the  Maximum  field  strength  (BH max )  =  2.39  MGOe,  and  density ( ρ )  = 4.89  gr.cm -3 .  Measurement  of  the surface  field  strength  was  carried  out  by  using  Gauss-meter  =  800  G.  The  optimum  value  of  magnet  characteristics  in  this research applied to the circulator then characterized by Vector Network Analyzer, the obtained value of voltage standing wave ratio  (VSWR)  =  1.354,  Isolation  =  -17.165  dB  and  insertion  loss  =  -0.200  dB  at  working  point  of  3.00  GHz.  The  obtained NdFeB-bonded  permanent  magnet  in  this  research  is  good  enough  to  be  applied  in  S-band  circulator  at  frequency  range  of 2.00-4.00 GHz.
Keywords : bonded magnet, NdFeB, circulator, barium ferrite magnet.

## I. P ENDAHULUAN
Magnet  sudah  menjadi  bagian  yang  penting  dalam sehari kehidupan
-hari.  Aplikasi skala magnet  pada pemakaian  rumah  tangga  banyak  diaplikasikan  pada berbagai  peralatan  seperti  motor  listrik, loud  speaker , CD player ,  oven  gelombang  mikro,  dan  lain-lain. Aplikasi  lain  dari  komponen  magnet  juga  banyak
dijumpai  pada  peralatan  instrumentasi,  peralatan produksi, dan pada laboratorium penelitian. Akan tetapi kontribusi  magnet  sering  diabaikan  karena  komponen ini  sudah  tertanam  di  dalam  suatu  perangkat  dan  tidak terlihat. Pada kenyataannya kebutuhan  akan  komponen ini  menjadi  sangat  beragam  bergantung  pada  kegunaan dan  fungsi  suatu  perangkat.  Secara  umum,  kebutuhan akan komponen magnet dibedakan berdasarkan bentuk, dimensi  dan  kuat  medannya  [1].  Kebutuhan  komponen magnet  permanen  untuk  bidang  telekomunikasi  cukup tinggi,  salah  satunya  adalah  sebagai  komponen circulator frekuensi  radio  (RF). Circulator merupakan sebuah komponen pasif gelombang mikro yang berguna untuk  meredam  koefisien  pantul  yang  tidak  diinginkan
* Corresponding Author . Email: tony001@lipi.go.id Received: October 5, 2014; Revised: October 20, 2014 Accepted: November 14, 2014 Published: December 30, 2014  2014 PPET - LIPI doi : 10.14203/jet.v14.51-55
pada  media  transmisi  [2]. Circulator terdiri  dari beberapa  bagian  seperti  diperlihatkan  pada  Gambar  1, yaitu:  penutup  ( circulator  body ),  magnet  permanen, ground  plane ,  magnet  lunak  ( ferrite  disk )  dan stripline ( transmission line ). Letak atau posisi magnet permanen yaitu  di  antara  bagian ground  plane dan  penutup ( circulator body ).
Gambar 1.  Susunan Komponen pada Circulator .
Magnet  permanen  pada circulator berfungsi  untuk meredam  agar  sinyal  elektromagnetik  tidak  keluar  dan tetap  merambat  pada  media  transmisi  ( stripline ) circulator .  Sampai  saat  ini  kebutuhan  komponen circulator RF  selalu  dipenuhi  produk  dari  manca negara.
Material  magnet  barium  heksaferit  (BaFe 12 O 19 ) seperti  yang  digunakan  pada circulator telah  banyak digunakan  sebagai  magnet  permanen  karena  beberapa kelebihan  yang  dimilikinya,  di  antaranya  adalah koersifitas  dan  magnetisasi  yang  tinggi  serta  stabilitas kimia  yang  baik  [3],  [4].  Sifat  magnetik  BaFe 12 O 19 ditentukan  oleh  sifat  intrinsik  magnet  tersebut.  Sifat intrinsik BaFe 12 O 19 menjadi lebih baik secara signifikan dengan doping pada  sisi  Ba  atau  Fe  atau  keduanya. Perbaikan  sifat  intrinsik  magnetik  tersebut  terkait dengan  perbaikan  koersifitas  dan  anisotropi  kristal magnet  ( magneto-crystalline  anisotropy )  [5].  Berbagai sintesa  BaFe 12 O 19 dilakukan  untuk  mendapatkan  nilai intrinsik dan sifat fisis yang lebih baik, hal ini dilakukan karena  kebutuhan  aplikasi  magnet  permanen  yang semakin  beragam.  Untuk  keperluan dalam hal  aplikasi, selain  nilai  intrinsik,  ada  sifat  lain  yang  menjadi perhatian yaitu kuat medan permukaan yang ditentukan oleh  besaran  rapat  fluks  magnetik  (B).  Rapat  fluks magnetik  sangat  berhubungan  dengan  desain  dan metode  pabrikasi.  Walaupun menggunakan  bahan  baku hasil  proses  kalsinasi  yang  sama,  apabila  dilakukan proses  pabrikasi  yang  berbeda  maka  akan  dihasilkan magnet  permanen  yang  memiliki  rapat  fluk  magnetik atau  kuat medan  permukaan  yang  berbeda  [6].  Magnet permanen  BaFe 12 O 19 dengan  kuat  medan  permukaan yang  tinggi  memiliki  densitas  yang  tinggi  dapat diperoleh dengan memberikan tekanan yang tinggi pada tahap pengepresan.
Untuk aplikasi tertentu magnet permanen BaFe 12 O 19 dapat  disubstitusi  menggunakan  magnet permanen berpengikat ( bonded ) neodymium  besi boron (NdFeB),  di  mana  proses  pabrikasi  lebih  efisien,  tidak mengalami perubahan dimensi karena magnet berpengikat ( bonded ) diproduksi menggunakan
teknologi compacting yaitu hot  press maupun green compact , berbeda dengan BaFe 12 O 19 yang menggunakan proses sintering dalam  pabrikasinya  [7],  [8].  NdFeB dikenal  sebagai  magnet  tanah  jarang  karena  komposisi materialnya tersusun dari unsur-unsur tanah jarang ( rare earth  magnets ).  Magnet  NdFeB  berstruktur  kristal tetragonal dan dapat memiliki energi produk maksimum yang  besar  (BH max ~  512  kJ/m 3 atau  64  MGOe), walaupun sedikit lebih mudah terkorosi pada pemakaian yang  terbuka.  Apabila  diperlukan  dapat  dilapis  logam Ni atau Cr untuk meningkatkan ketahanan korosinya.
Telah  dilakukan  penelitian  pembuatan  magnet permanen  berpengikat  ( bonded )  dengan  jenis NdFeB crashed ribbon , bertujuan untuk meningkatkan karakteristik  magnet  yang  dihasilkan,  sehingga  dapat diaplikasikan  pada S-band  circulator pada  rentang frekuensi 2,00-4,00 GHz.
II. M ETODOLOGI Bahan baku magnet permanen berpengikat ( bonded )  NdFeB  adalah  serbuk  magnet  produksi Magnequench  dengan  kode  produksi  MQEP  16-7. Serbuk magnet ini berupa magnet crashed-ribbon yang sudah  dicampur  dengan  bahan  pengikat  ( binde r) polimer,  sehingga  pada  penelitian  ini  tidak  perlu ditambahkan material binder lainnya. Serbuk magnet di cetak menggunakan die dengan diameter 25,45 mm dan dikompaksi menggunakan metode green-compact untuk mendapatkan  magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB dengan  sifat  magnet  terbaik.  Langkah  pertama  pada eksperimen  ini  adalah  melakukan  penimbangan  serbuk magnet  seberat  6,50  gr  sebanyak  delapan  kali penimbangan.  Sampel  dibuat  berjumlah  delapan,  agar diperoleh  empat  pasang  magnet  berpengikat  ( bonded ) NdFeB  yang  masing-masing  akan  diaplikasikan  pada circulator .  Selanjutnya,  sampel  dikompaksi  dengan variasi  tekanan  yang  berbeda  untuk  mendapatkan sampel dengan densitas ( ρ ) terbaik. Pada eksperimen ini tekanan/kompaksi yang diberikan adalah 25, 50, 75 dan 100  kg.cm -2 .  Sampel  hasil  kompaksi  dipanaskan  pada temperatur    200  C  dan  ditahan  selama  60  menit. Perlakuan  ini  diberikan  untuk  memastikan  bahwa pengikatan  serbuk  magnet  oleh  polimer  sebagai binder terjadi secara optimal. Perlakuan panas pada temperatur 200  C  tidak  akan  merubah  material  serbuk  magnet MQEP 16-7 karena perlakuan panasnya masih di bawah temperatur  Curienya  ( T c =  291  C)  [9].  Sampel  hasil kompaksi  diukur  dimensi  fisik  dan  massanya  untuk menghitung  nilai ρ -nya  dengan  menggunakan  metode Archimedes, nilai ρ dan tingkat porositas suatu material memiliki  hubungan  berbanding  terbalik.  Sampel kemudian  dimagnetisasi  dengan  memberikan  energi maksimal  sampai  sampel  mencapai  titik  jenuh  dan dikarakterisasi  menggunakan  Permagraph  Magnet- Physik  E2  untuk  mendapatkan  kurva  histerisis  magnet berpengikat ( bonded ) NdFeB dan didapatkan nilai-nilai intrinsiknya,  seperti,  induksi  remanen  (B r ),  koersifitas (H cJ ), dan produk energi  maksimum (BH max ). Pengukuran  yang  lain  adalah  pengukuran  kuat  medan magnet permukaan B (rapat fluks magnetik) menggunakan Gauss-meter.
Magnet permanen berpengikat ( bonded )  yang telah dipabrikasi kemudian diterapkan pada sebuah circulator
dan  dikarakterisasi  menggunakan Vector  Network Analyzer (VNA)  R3770  untuk  mengetahui  unjuk  kerja circulator . Spesifikasi kerja yang dikarakterisasi adalah besaran voltage  standing  wave  ratio (VSWR)  yang menunjukkan matching dari circulator (S 11 );  VSWR adalah  perbandingan  antara  amplitudo  gelombang berdiri ( standing wave ) maksimum (|V| max ) dengan nilai minimumnya  (|V| min )  [10],  besaran  kerugian  penyisipan [ insertion  loss (dB)]  yang  menunjukkan  keadaan  daya pada sisi input (S 12 ), dan besaran isolasi ( isolation (dB)) yang menunjukkan keadaan daya pada sisi output (S 21 ). Aplikasi sepasang magnet berpengikat ( bonded ) NdFeB dalam circulator dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga tidak ada kebocoran medan elektromagnetik. Pemasangan magnet permanen pada circulator diperihatkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Pemasangan Magnet Permanen pada Circulator .

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Tabel  1  memperlihatkan  nilai  intrinsik  magnet berpengikat  ( bonded )  NdFeB  yang  diperoleh  dari penerapan variasi tekanan, menunjukkan hasil eksperimen  magnet  berpengikat  ( bonded )  dengan ρ sebesar  4,89  gr.cm -3 akibat  dari  tekanan  kompaksi  100 kg.cm -2 adalah  lebih  baik  daripada  hasil  penelitian pembuatan  magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB sebelumnya  sebesar  4,47  gr.cm -3 akibat  dari  pemberian tekanan kompaksi 45 kg.cm -2 dan temperatur pemanasan  150  C  dengan holding  time 30  menit  [8]. Nilai  densitas  magnet  permanen  ini  akan  berpengaruh terhadap spesifikasi kerja dari sebuah circulator . Gambar  3  menunjukkan  contoh  kurva  histerisis magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB  dari  hasil kompaksi  50  kg.cm -2 yang menghasilkan  induksi remanen  (B r )  ~  4,94  kG,  koersifitas  (H cJ )  ~  6,37  kOe, dan produk energi maksimum (BH max ) ~ 4,41 MGOe.
Dari  Tabel  1  terlihat  nilai  intrinsik  magnet berpengikat  ( bonded )  untuk  B r cenderung  mengalami kenaikan  mengikuti  kenaikan  perlakuan  tekanan  saat green-compaction ,  demikian  juga  nilai ρ -nya.  Proses berpengikat  ( bonded )  dimulai  dari  pemberian  tekanan green-compact . Material yang terdiri dari serbuk NdFeB dan binder akan semakin padat seiring dengan kenaikan tekanan. Sampel kemudian dipanaskan pada temperatur 200  C  selama  60  menit,  menyebabkan  sampel  akan semakin  padat  ketika  material binder terbakar  karena perlakuan  panas,  jarak  butiran  NdFeB  akan  semakin rapat  dan  porositas  semakin  mengecil.  Dari  proses  ini, maka  nilai  intrinsik  magnet  berpengikat  ( bonded ) mengalami kenaikan berbanding lurus dengan kenaikan tekanan. Kenaikan nilai ρ juga mengakibatkan kenaikan pada rapat  B-nya.  Pada  penelitian ini  diperoleh nilai  B (rapat  fluks  magnetik) terbesar  800  G  pada  pemberian tekanan  100  kg.cm -2 .  Magnet  berpengikat  ( bonded ) selanjutnya  diterapkan  pada  sebuah circulator yang dapat  dioperasikan  pada  frekuensi  kerja S  band (2,00- 4,00  GHz).  Gambar  4  memperlihatkan  diagram pengukuran  spesifikasi  kerja circulator .  Pengukuran dilakukan  dengan  memasang circulator pada  VNA, memberikan  sinyal input 1  mA  pada port 1  dan mengukur  sinyal output pada port 2.  Pada port 3 dipasang terminator 50  ohm  untuk  pembebanan. Pengukuran  VSWR  circulator  dilakukan  dalam rentang frekuensi 2,00-4,00 GHz.
T ABEL 1 N ILAI I NTRINSIK DAN K UAT M EDAN P ERMUKAAN DARI M AGNET B ERPENGIKAT ( BONDED ) NdFeB
No. Sampel Tekanan Kompaksi (kg.cm -2 ) Sifat Magnet Br (kG) H cJ (kOe) BH max
(MGOe) 
(g.cm -3 ) B (Gauss) 1 25 4,84 4,43 3,65 4,43 620 2 50 4,94 6,37 4,41 4,51 680 3 75 5,11 4,64 3,64 4,76 700 4 100 5,37 4,74 2,39 4,89 800
Gambar 4. Diagram Pengukuran Circulator.
Tabel  2  memperlihatkan  data  pengukuran  VSWR, isolation dan insertion  loss dari circulator dengan penerapan  magnet  permanen  berpengikat  ( bonded ) NdFeB  dan  dibandingkan  hasil  pengukuran circulator komersil.  Pada  saluran  transmisi  ada  dua  komponen
Press (50 kg.cm -2 ) J (k G ) NbFeB Bonded -15 -10 -5 0 5 10 15 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 H(kOe) Vector Network Analyzer Circulator Magnet berpengikat S U S U Stripline
25.45 mm
gelombang  tegangan,  yaitu  tegangan  yang  dikirimkan (V 0 +)  dan  tegangan  yang  direfleksikan  (V 0 -).  Nilai VSWR yang diperbolehkan adalah ≤ 2 [11], [12].
T ABEL 2 P ERBANDINGAN K INERJA C IRCULATOR D ENGAN M AGNET
B ERPENGIKAT ( B ONDED ) NdFeB DAN C IRCULATOR K OMERSIL Vector Network Analyzer Circulator Komersil (Ferit) Circulator ( NdFeB - bonded magnet ) VSWR 1,266 1,354 Insertion Loss (dB) -0,343 -0.200 Isolation (dB) -21,054 -17,165
Nilai  VSWR  pada  titik  kerja  3,00  GHz  terukur sebesar 1,354, untuk frekuensi di atas dan di bawah nilai VSWR  terukur  sekitar  1,2,  ini  memperlihatkan  bahwa setelah magnet permanen berpengikat ( bonded ) diterapkan  pada circulator ,  sinyal  yang  direfleksikan masih  memenuhi  spesifikasi  yaitu  ≤  2  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil Pengukuran VSWR Circulator .
Pengukuran  isolasi circulator dilakukan  pada rentang  frekuensi  2,00-4,00  GHz,  pada  titik  kerja  3,00 GHz  diperoleh  nilai  -17,165  dB,  ini  menunjukkan bahwa circulator masih bisa menangani level daya yang cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan nilai isolasi circulator komersil  maka  nilai  ini  masih  lebih  kecil. Akan  tetapi  untuk  frekuensi  di  atas  dan  di  bawah diperoleh  nilai  sekitar  -19  dB.  Pengukuran  isolasi circulator ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar  7  menunjukan  pengukuran insertion  loss dari  aplikasi  magnet  berpengikat  ( bonded )  pada circulator pada rentang frekuensi 2,00-4,00 GHz, untuk titik kerja 3,00 GHz diperoleh nilai -0,200 dB, insertion loss pada circulator yang  sudah  teraplikasi  magnet berpengikat ( bonded ) NdFeB memiliki nilai yang masih sesuai dengan spesifikasi circulator komersil, ini berarti sinyal  yang  dikirimkan  mengalami  pengurangan  daya yang kecil.
Dari  karakterisasi  unjuk  kerja circulator dengan magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB,  maka  semua spesifikasi  yang  dimiliki  oleh circulator komersil S- band dengan  magnet  permanen  BaFe 12 O 19 dapat terpenuhi [12].
Gambar 6. Hasil Pengukuran Isolation pada Circulator.
Gambar 7. Hasil Pengukuran Insertion Loss pada Circulator.
Penggunaan  magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB sebagai magnet permanen circulator memiliki kelebihan dibandingkan  dengan  penggunaan  BaFe 12 O 19 ,  yaitu dalam proses pabrikasinya; magnet BaFe 12 O 19 memiliki temperatur sintering yang  tinggi  1250  C,  sedangkan ketersediaan high  temperatur  furnace merupakan kendala tersendiri. Pada pembuatan  magnet berpengikat ( bonded )  NdFeB,  serbuk  NdFeB crash-ribbon cukup mendapat  perlakuan  pemanasan  pada  temperatur  200  C.  Kelebihan  yang  lain  adalah  kepresisian  ukuran produk akhir magnet berpengikat ( bonded ) NdFeB lebih tinggi  dari  BaFe 12 O 19 ,  karena  hasil  proses sintering mengalami  penyusutan  13-15%.  Hal  Ini  menjadi kendala  tersendiri  apabila  kita  mendesain  dimensi produk  akhir  magnet  BaFe 12 O 19 yang  presisi.  Magnet permanen berpengikat ( bonded ) NdFeB tidak mengalami penyusutan yang berarti pada saat mendapat perlakuan burn-compact ,  sehingga  memiliki  dimensi fisik yang sesuai dengan perancangannya.

## K ESIMPULAN
Penelitian telah berhasil membuat dan menerapkan magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB  pada S-band circulator pada  titik  kerja  3,00  GHz  diperoleh  nilai VSWR  sebesar  1,354,  nilai  isolasi  sebesar  -17,165  dB dan  nilai  kerugian    penyisipan  sebesar  -0,200  dB  dari magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB  berdensitas sebesar  4,89  gr.cm -3 yang  memiliki  nilai  intrinsik; induksi remanen (B r ) ~ 5,37 kG, koersifitas (H cJ ) ~ 4,74 kOe,  produk  energi  maksimum  (BH max )  ~  2,39  MGOe
dan  kuat  medan  permukaan  800  G.  oleh  karena  itu magnet  berpengikat  ( bonded )  NdFeB  dapat  digunakan sebagai magnet  alternatif  pengganti  magnet  ferit  dalam circulator .

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  Program  Tematik Tahun  2014,  sehingga  kami mengucapkan terima  kasih kepada Pusat
Penelitian
Elektronika dan
Telekomunikasi  –  LIPI  yang  telah  memfasilitasi penelitian ini dapat terlaksana.

## D AFTAR P USTAKA
[1] K  .J.  Strnat,  “Modern  permanent  magnets  for  applications  in electro-technology”, Proceedings  of  the  IEEE vol.  78,  issue  6, 1990, pp. 923-946.
[2] R.  Munarkhi,  Soetamso,  dan  Suwandi,  “Rancang  bangun sirkulator  variabel  1500  MHz  -  2500  MHz  menggunakan  pasir feromagnetik”, Jurnal PA , hal. 13-20, 2008.
[3] H.  Sözeri,  “Simple  recipe  to  synthesize  single-domain BaFe 12 O 19 with  high  saturation  magnetization”, Journal  of Magnetism  and  Magnetic  Materials ,  vol.  321,  pp.  2717-2722, 2009.
[4] J. Lee, M. Fuger, J. Fidler, D. Suess, T. Schrefl, and O. Shimizu, “Modeling  of  the  write  and  read  back  performances  of hexagonal  Ba-ferrite  particulate  media  for  high  density  tape recording”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , vol.
322, pp. 3869-3875, 2010.
[5] H. Mocuta, L. Lechevallier, J. M. Le Breton, J. F. Wang, and I. R. Harris, “Structural and magnetic properties of hydrothermally synthesised  Sr 1−x Nd x Fe 12 O 19 hexagonal  ferrites”, Journal  of Alloys and Compounds , vol. 364, pp. 48-52, 2004.
[6] S.  R.  Trouth,”  Magnetic  testing  of  bonded  magnets”, For  the NATO/ARW  Conference  on  Bonded  Magnets ,  Newark,  DE, USA, August 22 and 23, 2002, pp. 1-8.
[7] N.  Idayanti,  P.  Irasari,  L.  Muliani,  N.  Sudrajat,  T.  Kristiantoro, “Pembuatan  magnet  bonded  hybrid  untuk  aplikasi  generator kecepatan  rendah”, Jurnal  Sains  Materi  Indonesia ,  Edisi Desember 2009.
[8] T.  Kristiantoro,  N.  Sudrajat,  W.  Budiawan,  “Pembuatan  dan karakterisasi  magnet  bonded  NdFeB  dengan  teknologi  green compact”, Jurnal Fisika dan Aplikasinya , vol. 9 no.1, hal. 9-11, 2013.
[9] (2010).  The  magnequench  website.  [Online].  Available: http://www. Mqitechnology.com.
[10] T.  Kristiantoro  dan  N.  Sudrajat,  “Magnet  permanen  bonded untuk  komponen  circulator  pada  frekuensi  kerja  L  band”, Prosiding Seminar Nasional Fisika , 2013, pp. 724-727.
[11] T. Kristiantoro dan N. Sudrajat, “Karakterisasi magnet permanen untuk  komponen  circulator  pada  frekuensi  kerja  L  band”, Seminar  dan  Focus  Group  Discussion (FGD) Material  Maju , Magnet dan Aplikasinya , 2013, hal. 143-147.
[12] T.  Kristiantoro,  N.  Sudrajat,  N.  Idayanti,  A.  Y.  Hercuadi, “Characterization  of  barrium  ferrite  permanent  magnet  for circulator  components  working  at  S  band  (2.45  GHz  –  4.00 GHz)”, Procceding  The 3 rd International Conference on Radar, Antenna,  Microwave,  Electronics  and  Telecommunications (ICRAMET), 2014, p. 94-97.